;{4 Fiiuiz Rh en L^^j 



Das durcli die Nacliarbeiten aus den Pluclieiimehleii und den Überscliauteln 

 der Keinniacliherde ausgezogene Gold wird in eisernen Mörsern amalgamirt und 

 auf oben besdiriebene Art behandelt. 



Aus den Quickmüblen der oberen Etage wird relativ stets mehr Mühlgold 

 gewonnen, als aus den der untern Etage; durchschnittlich beträgt das Ausbrin- 

 gen in den oberen Schalen 645 «/o iu den untern 3 5 • 5 »/o des gesammten in 

 den Mühlen gewonnenen Goldes. 



Erfahrungsmässig liefern die GoMmühlen zu der ganzen Goldgewinnung 

 70 — 7öo/o» <iie Nacharbeiten 25— 3(to/„; der Quecksilberabgang beträgt auf 

 lOOO Centner bleiischer Pochgänge 40 Loth, auf 1000 Centner nicht bleiische 

 (Maxschachter) Pochgänge 17 IH Lotli, er würde sich aber hoher stellen, wenn 

 durch die Nacharbeiten ein Theil ('iOO/o) beim Goldziehen auf dem Scheidtroge 

 nicht wieder gewonnen würde. 



Beim Ausglühen der Goldkugeln erleidet man einen weitern Quecksilber- 

 verlust von I '8 — 3 o/o. 



Eine zweite Entgoldungsmethode ist hierorts noch in Anwendung, welche 

 jedoch, aus weiter angegebenen Gründen, nur bei den Unterschalen in An- 

 wendung kommt 



Man hat durcli abgeführte Versuche die Erfahrung gemacht, dass das 

 reine destillirte Quecksilber bis zu einer gewissen Grenze (Sättigungsgrenze) 

 eine energische Goldaufnahme bew'irkt Man lässt daher das destillirte Queck- 

 silber nur so lange in der Quickschale vorgelegt, bis dasselbe seinen Sättigungs- 

 grad, das ist 1 '/a Lotji per ifiO Centner Quecksilber, Gold aufnimmt. Sobald 

 das Quecksilber diese Goldquantität aufgenommen hat, fängt sich Amalgam zu 

 bilden an. Man vermeidet daher die Amalgambildung, in welchem Zustande 

 die Goldaufnahme eine geringere wird, indem man es nach erfolgter Sätti- 

 gung sogleich aushebt und wieder reines Quecksilber vorlegt 



Nach dieser Entgoldungsmethode hat man. ohne Rücksicht auf das aus 

 den Schlichen gewonnene Gold, an Mühlgold allein 20 "/V mehr ausgebracht, 

 als bei der Manipulation mit gesättigtem Quecksilber; wenn aber das ganze 

 gewonnene Gold, also auch jenes, welches aus den erzeugten Schlichen ausge- 

 bracht wird, in Betracht gezogen wird, so beträgt das Mehrausbriugen nach 

 dieser Methode blos 6-44*v„ 



Der pecuniäre Vortheil dieser Entgoldungsmethode beziffert sich auf 1 11. 

 17 kr per 100 Centuer Pochgänge. Dieser Gewinn wird jedoch durch die sich 

 alle ö— 6 Tage wiederholende Quecksilber-Aushebung, die öftere Betriebsunter- 

 brechung der Pochisätze, wodurch das jährliche Aufbringen empfindlich vermin- 

 dert wird, durch den grösseren Scbichtenaufwand, Quecksilbertransport und 

 Destillirkosten, grössere Quecksilber-Abgänge etc. bedeutend herabgesetzt. Man 

 wendet daher diese Methode nur bei den Unterschalen an, in welchen das 

 Quecksilber 2S 30 Tage bis zur Erreichung der Sättigungsgrenze vorgelegt 

 bleiben kann 



In der neuesten Zeit wurde zum Entgolden der Trübe im Stadt^runder 

 Pochwerke Nr. Ib ein neuer Amalgamator (amerikanischer Fächerapparat) ver- 

 suchsweise aufgestellt; Avie derselbe entsprechen wird, werden die bereits ein- 

 geleiteten Versuche zu entscheiden haben. 



c) Melilsortiruay. 



Zur Sortiruug der mehlführenden Trübe bestehen in den altern Pochwer- 

 ken eigene Hinnwerkc, das ist lange Lutten, welche, aielirere neben einander 

 und in mehreren Stössen, meistens in der Nähe der Herde aufgestellt sind. Die 



